标题：3M氟橡胶
氟橡胶发展简史
40年代末，随着航空工业中高性能气体涡轮发动机的应用，其某些橡胶配件需要耐腐蚀、耐高温等，而传统沿用的氯丁橡胶、丁晴橡胶、硅橡胶等已不能适应需要。为满足军事工业和尖端科技技术的需要，不等不开发研究特殊橡胶材料弹性体。
首先，由美国空军和3M公司联合研制了含氟丙烯酸脂1F4和2F4，但物理机械性能均较差。后来美国陆军军需研究和发展部门、M.W.Kellogg公司（后并入3M公司）以及Wright空军发展中心材料试验室等共同开发了Kel-F弹性体（偏氟乙烯和三氟氯乙烯共聚物），具有良好的物理机械性能、耐高温性、耐油性、耐燃料、耐硝酸晋蚀，但耐极性溶剂和双酯类油的性能较差。
氟橡胶(3张)
到1958年，3M公司和杜邦公司分别按美国陆军军需部和Wright空军发展中心的研究计划，几乎同时开发成功了六氟丙烯和偏氟乙烯的共聚弹性体，商品名为Kel-F214。这类氟橡胶物理机械性能良好，耐高温、耐氧化、耐各种液体，这种含氟弹性体产量大，应用最广。1969年7月20日，美国阿波罗11号宇宙飞船在月球成功着陆，宇航员阿姆斯特朗穿着3M氟橡胶做成的鞋子在月球表面留下了人类第一个脚印。
近年来，3M公司不断深入开发氟橡胶新的产品，形成了二元氟橡胶，三元氟橡胶，耐胺碱氟橡胶，耐低温氟橡胶，全氟醚氟橡胶，过氧化物硫化氟橡胶等系列的产品。在氟聚合物生产中，3M是世界首家确认不使用全氟辛酸(PFOA)的公司。[1]
3M氟橡胶功能介绍
3M氟橡胶应用3M氟橡胶应用及特点如下[1]
应用领域应用主要优势交通运输业
近年来，由于使用环境越来越苛刻，氟橡胶在交通运输业（汽车、航天、小型引擎等）密封系统中的应用日益增长传动系统：密封件
燃油系统：
燃油胶管、加油管、燃油喷嘴O型圈、油箱密封圈等
润滑系统：
气门油封，旋转轴密封，引擎密封，缸体密封等耐介质性能优异；
与金属或塑料基材粘合力强；
耐油性能优异；
耐渗透性好
体积溶胀和物理性能随时间变化小
耐热性好
密封性能好制药和食品加工
可以使密封系统耐高温和耐强腐蚀的化学介质，从而延长加工设备的使用寿命。碟阀、球阀、泵体密封体、O形圈、胶管、垫片、衬里、膜片和其他密封件广泛的耐化学介质性能；
寿命长
耐热性好
纯度高污水处理和环境保护
主要用在泵体密封件，阀门密封件，胶管，膜片和膨胀节接头。阀座、衬里、管道垫片、泵体密封件、油箱衬里和膨胀节接头耐化学介质性能优异；
与金属粘合力强；
寿命长
硬度适中石油、天然气和采矿
从石油钻探到输油管网，面临强烈的腐蚀性环境，如酸性石油和天然气，胺类，强酸和蒸汽。油井封隔器，安全阀，接插头，V形圈，T形圈和模压件耐化学介质性能优异；
耐H2S和CO2等腐蚀性气体；
体积溶胀和性能随时间和温度变化小；
耐失压爆破性好
与金属粘合力强[2]
耐化学介质性能3M氟橡胶的耐化学介质性能
​低温氟橡胶氟橡胶耐胺碱氟橡胶​LTFE6400
（氟含量67.1%）二元胶
（氟含量66%）三元胶
（氟含量68-71%）二元胶三元胶耐氧化性+++++耐臭氧性+++++耐辐射性+++++耐水性（<100℃）+++++耐水性（>150℃）+··+·耐油性（润滑油）+++++耐蒸汽性+++++耐碱性（浓碱）+--++耐酸性+++++耐醇性（甲醇）+-+++耐醇性（其它醇类）+++++耐脂肪烃类+++++耐芳香性+++-·耐燃油性+​​​​注：+性能优异（影响很小或没有影响）·性能良好（中等影响）-不推荐使用（影响极大）[2]
3M氟橡胶的加工
重要因素
门尼粘度、硫化速度、焦烧安全性、流动性、脱模性
常用加工工艺
—注射成型：采用这一工艺的氟橡胶可以采用低门尼粘度和中等门尼粘度（20-60MV），焦烧安全性好和硫化速度快的牌号。
—注压成型：采用这一工艺的氟橡胶可以采用低门尼粘度和中等门尼粘度（20-60MV），焦烧安全性好的牌号，以免注压过程中产生焦烧。
—平板模压成型：采用这一工艺的氟橡胶可以采用高门尼粘度（50-90MV），硫化速度快的牌号。
—挤出成型：采用这一工艺的氟橡胶可以采用低门尼粘度（20-40MV），焦烧安全性好的牌号。很多场合下可以采用加工助剂来提高流动性和表面光洁度。
—涂覆成型：溶液的粘度由所选择的溶剂和填料用量决定。溶液的稳定性（储存期）是需要考虑的首要问题。
—二段硫化：为了达到最佳性能，橡胶最后经过二段硫化。一般的二段硫化条件为230℃@24h。但是，二段硫化的时间和温度随着不同的产品，加工过程和成本而变化。对于某些应用。可以不采用二段硫化。[2]
氟橡胶典型物理性能
双酚硫化二元氟橡胶牌号门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型FC212124-1814·​​​​​FC2110Q17*-1819​​​​·​FC212023-1816​​​·​·FC212225-1825​​·​​​FC212325-1820​··​​​FC214441-1817​··​​​FC2146X46-1815​··​​​FC215251-1822​​·​​​FC217440-1812·​​​​​FC217630-1822​​·​​​FC2177D33-1821​··​​​FC2178100-1810​​​​​​FC217980-1810·​​​​​FC218040-1812·​​​​​FC218144-1813·​·​​​FC221120*-1817​​​​​​FC223038-1815​​·​​​FC226060-1825​​·​​​FC2261Q63-1814​​·​​​FC2299PX150-1814​​·​​​FC2299150-1814​​·​​​FE561017*-1821​​​​·​FE5620Q23-1813·​​​​​FE562123-1813·​​​​​FE5622Q22-1818​··​​​FE562324-1813·​​​​​FE5640Q40-1811·​​​​​FE5641Q40-1811·​​​​​FE564242-1817​··​​​FE5643Q40-1811·​​​​​FE5660Q60-189·​​​​​[2]
食品级二元氟橡胶牌号门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型FG5630Q30-1813·​·​​·FG566160-1814·​·​​·FG5690Q97-1810·​·​​·[2]
双酚硫化三元氟橡胶牌号氟含量门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型FE552065.926-1920·​·​​​FE552265.529-1920​​​​​​FE573069.236-1245​​​·​​FE5830Q70.533-744​​​·​​FE5840Q70.137-726·​​·​​FT 2320 6923-1239​​​·​·FT 2350 68.658-1433​​​​​​FT 2430 68.631-1438​​​​​​FT 2481 68.675-1424​​​​​​FX1181868.628-1434​​​·​·FX373468.642-1323​·​​​​[2]
3M耐胺碱氟橡胶牌号氟含量门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型BRE7131X6034-134​··​​​BRE7132X6034-134·​·​​​BRE7231X6034-934​··​​​[2]
3M过氧硫化氟橡胶牌号氟含量门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型FLS265070.350-728·​·​​​FPO374069.538-736·​·​​​FPO374169.538-730·​·​​​[2]
3M低温氟橡胶牌号氟含量门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型LTFE6400X67.185-4026····​​[2]
3M全氟醚氟橡胶牌号门尼低温回缩压缩变形0型圈粘合密封模压成型挤出成型涂覆复合成型PFE 60Z60-249·​·​​​PFE 80Z80-249·​·​​​PFE 90Z98-240·​·​​​PFE4131TZ100-217​​​​​​[2]